## PENGARUH PENAMBAHAN ABU AMPAS TEBU DAN ABU CANGKANG SAWIT DENGAN BENDA UJI SILINDER TERHADAP KUAT TEKAN BETON F’C 24,9 MPA”
Masri A Rivai, Zainul Bahri, Aziiz Yudhatama Prodi  Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang Aziizyudhatama0@gmail.com

## Abstrak
The use of additional materials as a mixture in the manufacture of concrete is progressive. The  materials  used  are  also  increasingly  varied,  depending  on  the  expected  results,  the  added material that will hopefully achieve the expected quality of the concrete is f'c 24.9 MPa This research aims to increase the percentage of concrete increase in the percentage of addition of sugar cane dust and palm shell ash.
This research uses cylindrical specimens with a total of 42 specimens consisting of 2.5% and 5% bagasse ash and 0, 2.5%, 5%, 7.5%, and 10% palm shell ash as materials. alternative to the strength of the compressive strength test concrete for 28 days.
Based  on  the  results  of  testing  the  compressive  strength  of  cylindrical  concrete,  it  is concluded that the increase in compressive strength is the largest. can be obtained 5% bagasse ash and 5% palm shell ash with a characteristic value of f'C 26.31 Mpa for 28 days
.
Keywords: Concrete, bagasse ash, palm shell ash, compressive strength

## PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Seperti  diketahui,  beton  adalah  suatu  bahan yang  mempunyai  kekuatan  yang  tinggi terhadap  tekan,  tetapi  sebaliknya  mempunyai relatif  sangat  renda  terhadap  gaya  tarik.  Dan beton  juga  mempnyai  kelebihan  antara  lain bahan relatif murah dan tahan terhadap api.
Berdasarkan  penelitihan pertama,M. Fahryan
Azis (112015139) Tentang
“Pengaruh
Penmbahan  Abu  Ampas  Tebu  Dan  Abu Cangkang  Sawit  Terhadapa  Kuat  tekan  bebas f’c  24,9  Mpa”  pada  campuran  normal  +  abu ampas  tebu  5%+abu  cangkang  sawit  5  % dengan nilai kuat tekan beton 321,86 Kg/Cm2 dan menggunakan benda uji kubus.
Berdasarkan  uraian  diatas  penulis  ingin meneliti  lebih  lanjut  sebagaimana  saran  dari penulis sebelumnya, pengaruh penambahan abu ampas  tebu  dan  abu  cangkang  sawit  terhadap
kuat  tekan  beton  f’c  24,9  MPa  untuk menggunakan  benda  uji  silinder,  dan  Beton normal + Abu ampas tebu 2,5 % dan Abu ampas tebu 5 % + abu cangkang sawit dengan variasi 0%,  2,5%,  5%,  7,5%,  dan  10%  pada  umur  28 hari dengan judul “Pengaruh Penambahan Abu Ampas Tebu dan Abu Cangkang Sawit Dengan Benda Uji Silinder Terhadap Kuat Tekan Beton f’c 24,9 MPa”

## 1.2  Maksud dan Tujuan
Maksud  dilakukannya  penelitian  ini  adalah untuk  menggunakan  abu  ampas  tebu  dan  abu cangkang sawit terhadap kuat tekan beton pada umur 28 hari.
Tujuan  untuk  menelitih  pemanfaatkan  limbah abu ampas tebu dan abu cangkang sawit sebagai bahan  tambahan  campuran  beton  untuk menmbahkan mutu beton.

## 1.3  Rumusan Masalah
Adapun  permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah :
a. Bagaimanakah pengaruh  penambahan abu  ampas  tebu  dan  abu  cangkang  sawit kedalam  campuran  beton  normal  terhadap kuat tekan beton pada umur 28 hari ?
b. Berapakah  kadar  optimum  abu  ampas  tebu dan  abu  cangkang  sawit  yang  ditambahkan guna  mencapai  kuat  tekan  maksimum dengan menggunakan benda uji silinder?

## 1.4  Batasan Masalah
Permasalahan  yag  akan  dibahas  dalam penelitian ini adalah untuk  mengetahui berapa besar  penambahan  abu  ampas  tebu  dan  abu cangkang sawit pada persentase abu ampas tebu (2,5  dan  5%)  dan  abu  cangkang  sawit,  2,5%, 5% 7.5% dan 10% penelitahan ini menggunkan benda  uji  silinder  dengan  ukuran  ϴ  30  x  15 sebanyak 42 benda uji variasi campuran bahan tambah pengujian dilakukan 28 hari.

## TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Beton
Beton  adalah  suatu  campuran  antara  semen, agregat  halus.  Agregat  kasar  dan  air, menyebabkan  suatu  hubungan  erat  bahan- bahan  erat  tersebut.  Bahan  air  dan  semen menimbulkan  butiran  agregat  menjadi  satu. Penambahan bahan additive pada beton adalah untuk mendapatkan sifat-sifat tertentu. Simanjuntak, DPULPMB memberikan definisi tentang  beton  sebagai  campuran  antara  semen portland  atau  semen  hidrolik  yang  lainnya, agregat  halus,  agregat  kasar  dan  air,  dengan atau tanpa bahan campuran  tambahan  yang membentuk massa padat (SNI 03- 2847-2002).
2.2 Material Pada Campuran Beton
Beton  merupakan  hasil  dari  pencampuran bahan-bahan agregat halus dan kasar atau bahan semacamnya  lainnya,  dengan  menambahkan semen  secukupnya  yang  berfungsi  sebagai perekat  pada  campuran  beton,  dan  air  sebagai bahan  pembantu  guna  keperluan  reaksi  kimia
selama proses pengerasan dan perawatan beton berlangsung.  Dalam  pembentukan  campuran beton,  harus  diketahui  material  yang  akan digunakan  seperti:  semen,  agregat  halus, agregat kasar, dan air.

## 2.3 Abu ampas tebu
Abu ampas tebu  adalah abu yang diperoleh dari ampas tebu yang telah diperasniranya dan telah melalui    pembakaran.  Dimana  tebu  biasa dibuang  dan  tidak  diolah  oleh  pabrik.  Untuk menfaat  Abu    ampas    diahasil  harus  dibakar sehingga  abu  ampas  tebu  dimana  abu  ampas tebu  mengandung  silikat  yang  tinggi  sekitar 68.5%.  abu  ampas  tebu  sebagai  campuran semen untuk campuran pembuatan beton.

## 2.4 Abu cangkang sawit
Cangkan sawit merupakan limbah kelapa sawit yang  cukup  besar  .  cangkang  yang  dihasilkan mencapai 60% dari produksi minyak cangkang kelapa sait
mengandung  silika  sebesar  59.1%-  61% kandung silika pada cangkang sait yang tinggi dapat digunakan sumber silika alternatif, selain itu  cangkang  kelapa  sawit  yang  ramah lingkungan  .    cangkang  kelapa  sawit  sebagai campuran pada semen untuk campuran beton.

## METODOLOGI
3.1  Lokasi Penelitihan
Penelitihan  ini  dilakukan  di  Laboratorium  PT Perkasa  Adiguna  Sembada  .  Sample  pelitihan benda uji berupa silinder dengan ukuran  ϴ15- 30  cm,  terdiri  dari  tediri  dari  benda  uji  beton normal dan  beton abu ampas tebu 2,5 dan 5 % , dan abu cangkang sawit bahan tambah dengan persentase  penggantian  agregat  2,5  %, 5%,7,5% dan 10 % Jumlah benda uji yang akan dibuat  yaitu:  setiap  benda  uji  akan  dibuat dengan 6 beton normal dan 42 benda  uji yang akan  diuji  umur  28  hari  dengan  campuran bahan tambah abu ampas tebu dan abu cangang sawit.  Dengan  kuat  tekan  rencana  adalah    f’c 24,9 MPA pada umur beton 28 hari.

## 3.2  Alat dan Bahan
Alat  dan  bahan  yang  digunakan  semuanya terdapat  pada  Laboratorium  Laboratorium  PT Perkasa  Adiguna  Sembada.  Alat  dan  bahan meliput sebagai berikut:
Penelitian  ini  merupakan  studi  eksperimen yang  dilaksanakan  di  Laboratorium  PT. Perkasa Adiguna Sembada Palembang, Seluruh tahap  pekerjaan  yang  direncanakan  pada penelitian  ini  telah  selesai  dilaksanakan. Selanjutnya  dianalisis  untuk  mengetahui pengaruh  penggunaan  bahan  tambah  Abu Ampas  Tebu  dan  Abu  Cangkang  Sawit Terhadap Kuat Tekan Beton

## HASIL PENGUJIAN 4.1.1  Pengujian Slump
Sebelum memasukkan  adukan  kedalam cetakan  Silinder,  maka  lakukan  pengujian slump  terlebih  dahulu  dengan  menggunakan alat  uji  slump  (Kerucut  Abrams),  pengujian slump  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat kelecakan  adukan  dan  juga  mengetahui  nilai slump  karena  sangat  mempengaruhi  pada proses  pengerjaan (workability), dan mempengaruhi kuat tekan beton. Adapun hasil slump sebagai berikut :
Grafik 4.1 Nilai Slump
Sumber : Hasil Penelitihan Di Laboratorium PT Perkasa Adiguna Sembada

## 4.1.2  Kuat Tekan Beton
Dilaksanakannya  pengujian  kuat  tekan  beton ialah setelah benda uji Silinder telah mencapai
umur  28  hari  sehingga  didapatkan  data-data kuat  tekan  beton  untuk  tiap  masing-  masing benda uji Silinder.
Grafik 4.2 Kuat Tekan Rata-rata (MPa)
Sumber : Hasil Penelitihan Di Laboratorium Universitas Muhammadiyah

## 4.1.3 Pengolahan Data Hasil Uji Kuat Tekan Beton
Data  kuat  tekan  beton  untuk  masing-masing benda  uji  didapatkan  setelah  dilaksanakannya pengujian  kuat  tekan  beton.  Kemudian selanjutnya data yang didapatkan diolah untuk mencari  standar  deviasi  dan  kuat  tekan
karakteristik yang sesungguhnya. Nilai deviasi standar  menunjukkan  tingkat  keberhasilan pelaksanaan  dalam  penelitian.  Semakin  kecil nilai  deviasi  yang  diperoleh,  menunjukkan bahwa  semakin  tinggi  tingkat  keberhasilan pelaksanaan  penelitian.  Apabila  nilai  deviasi telah didapatkan maka dapat dihitung nilai kuat tekan karakteristiknya.
Grafik 4.3 Hasil Kuat Tekan Beton Karakteristik
Sumber : Hasil Penelitihan Di Laboratorium Universitas Muhammadiyah

## 4.1.4  Persentase  Kenaikan  Kuat  Tekan Beton Pada Umur 28 Hari
Dari pengolahan data kuat tekan beton normal dan  beton  menggunakan  Abu  Amapas    Tebu
dan Abu cangkang  sawit sebagai Penambahan mutu beton persentase perbandingan kuat tekan pada umur 28 hari
Grafik 4.4 Persentase Kenaikan Kuat Tekan Beton (MPa)
Sumber : Hasil Penelitihan Di Laboratorium Universitas Muhammadiyah

## KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan
Berdasarkan  Percobaan penelitihan dan pengujian yang dilakukan dapat diperolehhkan kesimpulan:
1. Penggunaan  abu  ampas  tebu  dan  abu cangkang  sawit  baik  digunakan  untuk beton.  karena  abu  ampas  tebu  dan  abu cangkang  sawit  dapat  meningkat  kuat tekan beton karena adanya  silica, dengan kadar silica 19.97 % untuk abu ampas tebu dan 48.57 % untuk abu cangkang sawit.
2. Kuat  tekan  Optimum  terjadi  campuran beton normal + abu ampas tebu 5 % + abu cangkang  sawit  5%  dengan  Nilai  Kuat tekan beton rata – rata sebesar 26,59 Mpa
dan  nilai  karateristik  optimum  26,31  Mpa Pada Umur 28 hari

## 5.2. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan diajukan saran sebagai berikut : 1. Disarankan  untuk  mengganti  abu  ampas tebu dengan bahan tambah kimia superplasticizer  dan  menggunakan  abu cangkang  sawit  5  %  sebagai  bahan  yang nilai konstan pada bahan tambah.
2. Untuk  mendapatkan  hasil  yang  lebih akurat, sebaiknya sample di perbanyak.